318 Om Hytteproduktet, Sten. 



En Dannelse af Jernsugger ved Udfældning af metallisk 

 Jern (Nikkel) af en paa Jern (Nikkel) overmættet Sten, fore- 

 gaar i E-egelen mest ved den egentlige Raasmeltning, livor man 

 ved Tilsætning af Svovlkis ansamler fattige sølvholdige Sligers 

 Sølvgehalt i en Sten, men finder tildels ogsaa Sted der, hvor 

 røstede svovlede Ertse og H}i;teprodukter forsmeltes, som ved 

 Skjærstens- og Concentrationssmeltningen ved B-ingerigets Nikkel- 

 værks Hytte og Sulusmeltningen ved Falun. Beskikningens 

 Beskaffenhed liar naturligvis niegen Indfiydelse. Undertiden 

 bestaar Bunden af en udblæst Ovn kun af stivnede stenagtige 

 (ikke svovlmetallioldige) Slagger som ved Skjærstenssmeltningen 

 ved Røros. 



Metallisk Kobber findes almindeligt i al Slags Kobbersten, 

 enten man maa henregne den iblandt de fattigere eller mere 

 rige. Aldrig har jeg dog i dette Hytteprodukt truffet Kobberet 

 i Krystaller eller med Antydning til Krystaller. Efter mine 

 lagttagelser forekommer det dels paa det Udvendige af den 

 styrknede Stenskive — ■ saaledes som den er, naar den er taget 

 op af Stikken og endnu har sine naturlige Styrkningsflader — 

 som ganske smaa Vorter eller som korte Tagger; dels i det 

 Indre af den i Blærerum som finere Traade eller Haar, der 

 ofte staa tæt ved Siden af hinanden — Kobberuld — ; dels 

 ogsaa som meget smaa, uregelmæssige Dele midt ind i Sten- 

 massen. Percy anfører i sin Metallurgi, at man iagttager 

 Mosekobberet fortrinsvis og af den fineste Beskaffenhed ved 

 Pimple-metal, hvor alle Hulninger ere fyldte dermed og Traadene 

 gaar fra Støbestykkerne ned i Formsanden; endvidere at Støbe- 

 stykkerne fra Smelteovnene for calcinerte Ertse ere paa deres 

 Overflade saa tæt besatte med mørkt farvet Mosekobber som 

 Traadene paa Fløiel. Flere af disse Kobberets Forekomst- 

 maader vise tydeligt, at det har været i en bevægelig, for ikke 

 at sige flydende Tilstand, efterat Stenen har været styrknet 



